272 Die Zerst'örung der Hölzer an der Atmosphäre. 



Alle mikroskopischen Untersuchungen von staubig- 

 vermoderten Hölzern ergaben, dass die histologischen 

 Verhältnisse der Elementarorgane bei diesem 

 Vermoderungsacte keineerheblichen Aenderun- 

 gen erfahren hatten; die Membranen der Zellen zeig- 

 ten keine Aenderung ihrer Structur und auch die Inter- 

 cellularsubstanz hatte sich vollständig erhalten. Eines 

 war in histologischer Beziehung unverkennbar, nämlich 

 dass die Frühlingslagen des Holzes in der Regel viel 

 schneller diesem Vermoderungsprocesse unterliegen, als die 

 Spätlagen (Sommer- und Herbstlagen) desselben, so 

 zwar, dass oft dünne Späne von Sommer- und Herbst- 

 holz in einer staubigen, bloss aus zerfallendem Frühlings- 

 holze entstandenen Masse zu liegen kommen. Wiesner 

 überzeugte sich, dass diese Zerstörungsart des Holzes 

 weder durch vegetabilische noch durch animalische Or- 

 ganismen bedingt ist, ja dass nicht einmal, wie dies beim 

 Vergrauen sehr häufig der Fall ist, solche Organismen 

 als gewöhnliche Begleiter dieser Zerstörungsart auftraten. 

 Die Veränderungen, die das Holz bei der stau- 

 bigen Vermo derung erleidet, sind rein physika- 

 lischer und chemischer Natur. Die Hygroskopi- 

 cität eines staubig vermoderten Holzes ist grösser, als 

 die jenes unveränderten Holzes, von dem ersteres abstammt 

 (z. B. lufttrockenes Fichtenholz, unverändert verliert 

 10,503 Proc. Wasser, lufttrockenes staubigvermodertes Fich- 

 tenholz desselben Balkens 12,124 Proc. Wasser bei llOOC.). 

 Der Aschengehalt eines staubig vermoderten Hol- 

 zes ist relativ grösser, als der des unveränder- 

 ten Holzes (unverändertes Fichtenholz 0,269 Proc. Asche, 

 in den ersten Stadien der staubigen Vernioderung begriffe- 

 nen 0,554 Proc, vollständig vermoderten 2^568 Proc. Asche). 

 Die Dichte staubig vermoderter Hölzer ist um 

 ein Bedeutendes geringer als die des unverän- 

 derten Holzes (z.B. wie 0,295 bis 0,302 : 0,457). 



Die chemischen Veränderungen, welche bei 

 der staubigen Vermoderung auftreten, bestehen 

 darin, dass die Zellmembranen sich nach und 

 nach in Huminkörper umsetzen. Ulminsäure, Gein- 

 säure sind darin nachweisbar, aber weder Quellsäure noch 

 Quellsatzsäure. 



Die staubige Verwesung lässt sich durch Ausfüllung 

 der an den Holzbalken entstehenden nach oben offenen 

 Spalten mit einem schmelzenden Harze (Terpenthinhfh:z,_^ 

 Pech) oder einem ähnlichen Körper hintanhalten. 



